inilANG Tll.L K. sv. VET. AKAI). HAND],. BANul. N.O 5. 'M 



Den är mycket förrostad och liknar fullkomligt det grus, som 

 uppkommer genom de fasta jernstyckenas förvittring, men inne- 

 sluter dessutom små på kanterna afrundadc stycken af samiua 

 bergart, som bildar gången. En del af jernet har förvittrat 

 till jernoxidhydrat. Det magnetiska utdrogs på sätt, ofvan är 

 beskrifvet och utgjordes af ett rent svart pulver utan några 

 synliga metalliska beståndsdelar. 



Egentliga vigten ^) vid 18° C. = 6,=i7<', således ungefär midt 

 emellan jernets och magnetiska jernmalmens. 



Profvet torkades i luftpump. 



1. 3,24(> gr. prof gaf : 0,1 -i i.") gr. olöst, 0,0 125 gr. Cu2 S 

 motsvarande 0,oo998gr. Cu, 2,9.'i7.'i gr. Fc^Og motsvarade 2,0702.^ 

 gr. Fe, 0,09i)r) gr. Co + ^i, 0,038". gr. Co O . SO3 motsvarande 

 0,iH46 gr. Co, 0,i)-275 gr. Si O.,, 0,097 gr. Alj O3, 0,oo65 gr. 

 CaO och 0,00625 gr. 2 MgO . PO5 motsvarande 0,iio.397 gr. PO5. 



2. 7,6 5 7 gr. prof gaf: 0,oi65 gr. Na Cl motsvarande 

 0,008 7 5 gr. Na O. 



3. 2,9 90 5 gr. prof gaf: 0,oi7 gr. Ag Cl motsvarande 

 0,0 04 2 gr. Cl. 



4. 1,326 5 gr. prof gaf i det af qvicksilfverklorid olösta 

 1,062 gr. Fe2 O3 motsvarande 1,0266 gr. Fe O, Fe.j, O3 och 

 0,0 1 1 gr. Ni d + Co O. 



5. 3,0.3 7 gr. prof gaf: 0, 142 gr. HO och 0,257 5 gr. CO., 

 motsvarande 0,oi57 7 gr. H. och 0,0 7 02 gr. C. 



6. 2,62 gr. prof gaf: 0,i225 gr. HO och 0,2245 gr. CO.^ 

 motsvarande 0,oi36 gr. H och 0,06i2 gr. C. 



Häraf beräknas den procentiska sammansättningen till: 



Fe 7,73. 



Ni 1,81. 



Co 0,33. 



Cu -) 0,30. 



FeO.FejO,.... 77,39. 



NiO + CoO 0,82. 



AUO3 2,0-2. 



CaO". 0,20. 



NaO 0,11. 



Si Oo 0,81. 



PO5" 0,12. 



Cl 0,14. 



') Bestämd på det med magneten utdragna pulvret. 

 2^ El fullt, tillförlitlip-. 



2) Ej fullt tUlförlitlig 



